( 177 ) 



» La règle, plongée dans un bain d'alcool auquel on ajoutait peu à peu 

 de la neige carbonique, se contracta régulièrement et n'éprouva pas, aux 

 températures les plus basses, l'allongement irréversible observé par 

 M. Hopkinson; au réchaulTement, elle revint sensiblement à sa longueur 

 initiale. D'autres échantillons, plus petits, du même métal, plongés entiè- 

 rement dans la neige carbonique, sous une pression de quelques centi- 

 mètres de mercure, ne passèrent pas davantage à l'état magnétique. I.a 

 transformation irréversible a été cependant constatée plus tard sur d'autres 

 alliages. 



M Nous avions abandonné ces recherches, qui ne semblaient pas devoir 

 conduire à un perfectionnement quelconque dans la construction des éta- 

 lons, lorsque, au mois de mai 189G, j'eus l'occasion de déterminer la dila- 

 tation d'une règle d'acier-nickel non chromé, d'une teneur en nickel un 

 peu supérieure à la première. Je trouvai que la dilatation de cette règle 

 était d'un tiers environ plus faible que celle du plaline. 



» Cet alliage, comme celui des premières règles, avait été préparé dans 

 les forges d'Imphy de la Société de Commentry-Fourchambault; encou- 

 ragé par M. Benoît à poursuivre cette étude, je m'adressai à M. L. Dumas, 

 secrétaire général de celte Société, qui voulut bien faire préparer, dans les 

 forges d'Imphv, tous les alliages nécessaires à l'étude de cette anomalie. 

 J'ai été ainsi conduit à étudier successivement dix-sept alliages dont la plu- 

 part étaient nouveaux ('). Les plus intéressants ont été analysés dans le 

 laboratoire de l'usine de Fourchambault; les autres ne sont cbnnus que 

 par synthèse; mais, parmi ces derniers, quelques-uns ont été préparés avec 

 un soin tout particulier en parlant de matériaux identiques à ceux qui 

 avaient servi aux alliages les plus voisins, de telle sorte que leur composi- 

 tion présumée doit être assez exactement connue. La continuité des pro- 

 priétés trouvées est d'ailleurs une garantie de l'exactitude des dosages. 



» Trois des alliages étudiés contiennent du chrome ; ils contiennent tous 

 de petites quantités de carbone, de silicium, de manganèse et de phos- 

 phore, en tout I pour 100 environ. 



» Les alliages ont été livrés en barres forgées, de forme rectangulaire, de 22""" ou 

 25mra m, côi^j ces barres, ajustées à une longueur un peu supérieure à i™, ont été 

 polies au voisinage des extrémités et tracées pour la mesure de la dilatation. Ce Ira- 



(') Tous ces alliages ont été gracieusement fournis au Bureau international par la 

 Société Commentry-Fourchambault. Je dois des remercîmenls particuliers non seu- 

 lement à iM. L. Dumas, mais aussi à M. Fayol, directeur général, et à M. G. Dela- 

 broise, ingénieur de celte Société, pour leur aimable concours. 



